ÜBER DIE IN STARREN LEBLOSEN KÖRPERN BEWIRKTEN FORMVERÄND. 179 
des Hohofens eingetaucht. Nachdem es ½ Stunde lang mit dem Roheisen in 
Berührung gewesen war, hatte sich das Korn des Stabeisens kaum merklich 
veründert, das specifische Gewicht indessen etwas vermindert, indem solches 
— 7,1784 gefunden wurde. Differenz — 0,0243. Ein anderer Stab eine 
Stunde lang im Vorheerde erhalten, erlangte dadurch ein sehr wenig gróbe- 
res Korn, wobei die Verminderung des eigenthümlichen Gewichtes, welches, 
7,6824 betrug (Differenz — 0,1203), zugenommen hatte. Bei beiden Ver- 
suchen hatte die fadige Textur des Eisens sich erhalten. Zu einem anderwei- 
tigen Versuche wurde ein Quadratstab von Thalischem Stabeisen angewandt, 
dessen specifisches Gewicht — 7,8805. Er wurde 4 Tage lang im Vorheerde 
des Hohofens erhalten. Die fadige Textur war dadurch zerstórt und das Korn 
im Ganzen gróber geworden, zeigte sich aber ungleich, indem die Grósse des 
Korns von ½ — ½ P. Linie, an einzelnen Stellen bis zu 1 P. Linie betrug. 
Das specifische Gewicht war 7,6812. Differenz = 0,1993. ! 
Aus diesen Erfahrungen geht nun als Hauptresultat hervor: dass in dem 
Stabeisen, ohne dass sein rigider Zustand aufgehoben wird, durch Einwirkung 
erhóheter Temperatur Molekularbewegungen erfolgen, welche eine Veründe- 
rung der Textur bewirken, wodurch das fadige Gefüge mehr und weniger ver- 
nichtet, das Korn in verschiedenem Grade vergrössert, und bis in eine vollkom- 
mene Blätterbildung umgewandelt wird, mit welcher Umänderung zugleich eine 
Verminderung der Dichtigkeit verbunden ist. Zugleich folgt aber aus dem 
Mitgetheilten: dass die Grösse der Veränderung der Textur weniger mit der 
Höhe des Hitzgrades, als mit der Dauer der Einwirkung im Verhältnisse steht, 
indem durch geringe Hitzgrade, denen das Eisen eine lange Zeit ausgesetzt 
ist, eine weit grössere Umänderung seiner Textur verursacht ‘werden kann, 
als durch hohe Temperaturen, die nur eine kurze Zeit auf dasselbe einwirken. 
| 5510 
Umänderung der Structur > Stahls durch Temperaturwechsel. 
Es ist eine auffallende Erscheinung, dass der Stahl, der sich nur durch 
einen geringen Koblengehalt vom Stabeisen unterscheidet, ein so abweichen- 
des Verhalten bei abwechselnden Temperaturen zeigt. Der durch Ausschmie- 
den des rohen Cämentstahls erlangte hat eben so wie der Schmelz- und Guss- 
22 
